Judul: Sifat-sifat kayu karet, Hevea brasiliensis Muell. Arg.
Abstrak: Pohon karet (Hevea brasiliensis Muell Arg.) telah ada di Indonesia sekitar 100 tahun yang lalu, dimana dibudidayakan sebagai penghasil getah (latek) sebagai bahan baku pembuatan karet. Pada umur 25-30 tahun produktifitas tanaman karet dalam menghasilkan getah telah menurun sehingga dilakukan kegiatan peremajaan, potensi hasil peremajaan di Indonesia mencapai sekitar 15.000 ha/tahun dan 10.000 ha/tahun dengan rata-rata volume kayu 120 m³/ha. Kayu karet hasil peremajaan diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri. Salah satunya adalah dalam industri pulp dan kertas. Terutama digunakan sebagai bahan baku pembuatan pulp sulfat (kraft). Namun sifat pulp yang dihasilkan masih kurang memuaskan hal ini diduga diakibatkan tingginya kandungan ekstraktif yang dimiliki oleh kayu karet, sehingga diperlukan suatu metoda yang tepat untuk meningkatkan sifat pulp yang dihasilkan. Salah satunya yang ingin dicoba adalah dengan pemberian pelakuan prahidrolisis di awal kegiatan sebelum pemasakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prahidrolisis dan taraf sulfiditas terhadap sifat pulp kayu karet. Dari penelitian ini diharapkan penerapan proses prahidrolisis sebelum pemasakan dapat meningkatkan sifat pulp kayu karet. Sehingga kayu karet dapat digunakan sebagai bahan baku pulp kraft dengan sifat pulp yang baik. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Balai Pulp, Balai Besar Pulp dan Kertas, Bandung. Bahan-bahan yang digunakan meliputi NaOH dan Na₂S sebagai bahan kimia larutan pemasak (Kraft), CIO, dan NaOH sebagai bahan kimia pemutihan pulp, aquades, indikitor fenoltalein, asam klorida, KMnO4 (kalium permanganat), KI, Na2SO3 (natrium thiosulfat), dan amilum/kanji sebagai bahan kimia dalam penentuan bilangan kappa pulp. Sedangkan alat-alat yang digunakan antara lain golok, mesin chipper, rotary digester, shrider, alat penentuan bilangan kappa (blender, gelas piala dan pengaduk magnetik), flat screener, termometer, infrared moisture tester, alat penguji sifat fisik dan optik lembaran pulp (tensile tester, tear tester, bursting tester, dan brightness tester). Penelitian ini diawali dengan pembuatan serpih (chip) dengan menggunakan mesin chipper, setelah berbentuk serpih kemudian dibuat sampel masing-masing 400 gram berat kering, serpih tersebut kemudian diberi perlakuan prahidrolisis, setelah itu kemudian serpih dicuci lalu dimasak dalam rotary digester. Selesai pemasakan pulp dicuci kembali lalu dilanjutkan dengan penentuan rendemen dan bilangan kappa, diakhiri dengan tahapan pemutihan. Pulp putih yang dihasilkan dihitung kembali rendemen dan bilangan kappanya, dilanjutkan dengan pengujian lembaran untuk sifat fisik dan optik pulp. Dimana sifat fisik yang diuji adalah Ketahan Sobek, Ketahanan Tarik, Ketahanan Retak dan Ketahanan Lipat, serta uji optik derajat putih. Dari hasil pengujian sifat fisisk diperoleh Indeks Sobek, Indeks Retak, dan Indeks Tarik. Analisis data menggunakan rancangan percobaan Rancangan Acak Lengkap Faktorial (Dua Faktor).
Keyword: 

Judul: Sifat -Sifat Pulp Sulfat Kayu Dadap (Erythrina Variegata Linn)
Abstrak: Umumnya i~dllstri pulp di Indonesia menggaoakan proses sulfat untuk pcngolahan pulpnya karena selain kualitas pulp yang dihasi1kan cukup tiD&gi juga karena dapat mengolah kayu secara campuran (Siagian et a1 1999), Tetapi proses sulfat mempunyai beberapa ke1emahan antara lain adalah warna pulp yang getap dan adanya ball yang tidIk sedap (Fengel dan Wegener 1984). Pulp dibasi1kan dari bahan berserat lignoselulosa alamo Salah satu bahan berserat yang cukup berpotensi untuk dijadikan bahan baku pulp adalah jeDis-jenis kayu daun lebar yang banyak terdapat di hutan Indonesia. Sose( Hong, dan Prawirohatmojo (1998), Regdc (1994) dan Desch (1957) menyebutkan bahwa beberapa spesies Erythrina seperti Erythf'ina variega/Q memiliki sifat pulp yang sesuai/cocok untuk pembuatan kertas. Para petani di India dan Australia mcmanfaatkanjenis E. variegala sebagai bahan " pulp untuk industri kcrtas dan telab terujikan untuk pembuatan kertas dan serat-seratnya diketahui sangat bagus kualitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajati pengaruh Alkali Aktif dan Sulfiditas sebagai larutan pemasak terhadap karakteristik lindi hitam dan sifat-sifat pulp sulfat belurn putih kayu dadap (Erythrina lJariegata LiIUl). Pembuatan pulp kayu dadap melalui proses suIfit dengan kondisi pemasakan yang digunakan yaitu menggunakan alkali aktif 160/0, 180/0, dan 20% (1crhadap herat serpih kering oven); sulfiditas 20%,22.5% dan 25%; ratio serpihdan larutan 1:4; dan total waktupemasakan ±3 jam yang terdiri dari ±ljam untuk penetrasi (waktu tujuke subu maksimum)dan ±2jam untukpernasakan serpihpada subu maksimum 170°C. Berdasarkan basil penelitian, dapat diketahui bahwa alkali aktif dan sulfiditas serta interaksi keduanya terhadap rendemen tersaring, bilangan kappa, selektifitas delignifikasi, indeks sobek, dan opasitas tidak berpengaruh nyata. Tetapi, tidak demikian halnya terhadap indeks retak dan derajat putih. Konsumsi alkali dan ketahanan lipat hanya dipcngaruhi oleh faktor alkali aktif Sedangkan nilai pH dipengaruhi oleh faktor alkali aktif dan sulfiditas. Untuk nilai indeks tarik dan panjang putus dipengaruhl oleh faktor alkaIi aktif dan interaksi aDIara alkali aktif dengan sulfiditas. Rendemen tersaring dan bilangan kappa hasil pemasakan berkisar 35.73%-39.91% dan 10.82-13.38. Konsumsi alkali basil pengujian berkisar dari 14.25-18.27%' Scdangkan nilai selektifitas delignifikasi basil penelitian ini berkisar dari 55.76-70.16. Dati penelitian ini diperoleh pH Iindi hitam yang reIatiftinggi yaitu berkisar antara 9.10-12.52. Untuk pengujian indcks sobek, retak dan tarik menghasilkan nilai masing-masing 6.26-8,89 mNm2/g, 4.39-5.26 kPam2/g, dan 61.13~8.% Nmlg. Hasil pengujian ketahanan lipat berkisar antara 200-522 kali. Dan untuk nilai panjang purus berkisar antara 6233-7032 m. Derajat putih rata-rata hasil pengujian pulp sulfat belum putih berkisar antara 25.05-29.78°GE. Sedangkan opasitas lembaran pulp berkisar antara 96.45-98.78%. Dari nilai rangking yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kombinasi perlakuan alkali aktif 20% dengan sulfiditas 25% memiliki rangking tertinggi yang mendominasi. Hal ini dimungkinkan karena pada kombinasi ini diperoleh nilai kappa, selektifitas delignifikasi, indeks sobek, sifat optik (de:ajat putih dan opasitas) yang baik. Walaupun ia memiliki kekuatan kertas (indeks retak. indeks tank dan panjang putus) yang rendah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kombinasi perlakuan terbaik agar diperoleh sifat-sifat pulp yang optimal yaitu pada alkali aktif 20% dengan sulfiditas 25%.
Keyword: 

Judul: Query Expansion based on Bilingual Dictionary Using Conditional Probability
Abstrak: Query expansion is a technique that can be used to bridge vocabulary gaps between queries and documents in the collection. With query expansion, user will be helped to formulate queries well so that user will optimize the search result. In this study, the expansion term was resulted from the translation of bilingual dictionary. Subsequently, several terms of expansion were elected based on the closeness of its relationship with the original query. This research showed that conditional probability can be used to select expansion term in bilingual translation method query expansion. The result of 1000 documents was more than 97% relevan document can be retrieved by this system. The more expansion term used, the larger number relevan document was retrieved.
Keyword: